— 159 — 
rossastro. La polvere è di color giallo-ocraceo: possiede lucen- 
tezza vitrea, ed alquanta translucidità; ha il quarto grado di 
durezza ed è fragile. 
Al cannello fonde in un globulo, colorando in giallo il carbone 
e dando la reazione del ferro : riscaldato nel tubo chiuso dà acqua. 
Non si è potuto raccogliere in quantità sufficente per farne 
una esatta analisi ; però secondo Frenzel ‘ contiene : 
Ossido di piombo. 
Sesquiossido di ferro. 
Acido arsenico. 
Acido fosforico. 
Acqua. 
Il nome fu derivato dall’ antica selva Miriquidi che si esten- 
deva ampiamente sui monti della Sassonia. 
Ludwigite, — MmQm\Q trovato nella miniera di Morawicza 
nel Sanato entro un calcare cristallino con giacimenti irregolari 
di magnetite. 
Presentasi in masse finamente fibrose, con fibre corte e pa- 
rallele che danno al minerale una lucentezza serica: il colore ne 
è verde-nerastro e talvolta anche nero con tendenza al violetto , 
la polvere è di colore verde-cupo come quello del minerale in 
pezzi; ridotto in sottilissime scheggie, è trasparente con tinta 
bruno -verdastra. È assai tenace e le fibre si sciolgono con molta 
difficoltà le une dalle altre: durezza 5; peso specifico 3,907 
a 4,016 passando da una varietà chiara ad una più oscura. 
Riscaldato in contatto dell’ aria, il minerale si fa rosso : ri- 
dotto in piccole scheggie fonde difficilmente producendo una scoria 
nera, lucente, assai magnetica. Si scioglie lentamente a freddo 
nell’ acido cloridrico se ridotto in fina polvere, e più celermente 
a caldo ; la soluzione è di color giallo e trattata coll’ ammoniaca 
dà un precipitato bruno-nerastro di ossido di ferro : trattato al 
cannello dà egualmente la reazione del ferro. 
L’ analisi chimica eseguita dai signori Ludwig e Sipòcz,^ diede 
i seguenti risultati : 
* Vedi Leonhard, Neues Jahrhuch, 1874, pag. 673. 
> Vedi Tschermak, Minerai.- Mitth., 1874, pag. 59. 
